466 
cathode sous Vélat métallique. Aussitôt 
qu'on aperçoit les premières traces de cdtte 
réiliiction , on interrompt l'opération, et 
au lieu (l'une plaque Je enivre, on suspend 
dans ia liqueur une plaque de zinc. Dans 
cet état, il se réduit toujours du cuivre; 
mais ce métal, qui perd peu à peu sa cou- 
leur rouge , passeà cellejaune du laiton. 
Lorsqu'on a atieinl pour le laiton dé- 
posé la couleur qu'on désire, on pi ut enle- 
ver l'anode de zinc et lui substituer un ano- 
de en laiton ordinaire. Le catiiode qui a 
servi aux épreuvespréliminaires est de mê- 
me enlevé et remplacé par l'objet qu'on se 
propose de recouvrir d'une couche de lai- 
ton. 
Les liqueurs ou bains de laiton préparées, 
ainsi qu'il est permis de le dire , par voie 
purement galvanique , peuvent servir pen- 
dant un temps indéterminé , et il n'est be- 
.soinpoiu- lesmainteniren étatque d'y ajou- 
ter de temps à autre un peu de cyanure de 
potassium. 
Il est indifférent de prendre d'abord l'a- 
node cuivre, puis ensuite l'anode zinc, ou 
de procéder d'une manière inverse. Je me 
suis même très souvent servi d'un anode 
en laiton ; mais ce n'est que rarement que 
j'ai obtenu ainsi la couleur désirée : il se 
réduit toujourfi un petit e\cès, soit de cui- 
vre , soit de zinc. 
Si l'objet est brillant et poU , la première 
couche de l'alliage présentera ces mêmes 
propriétés , ce n'est seulement que lorsque 
l'enduit prendra de l'épaisseur , qu'on ob- 
tiendra le mat qui est le caractère de la plu- 
part des enduits galvaniques. 
La préparation da bain ci-dessus mar- 
che d'autant plus rapidement, que la disso- 
lution du cyanure de potassium est plus 
concentrée. Avec des dissolutions étendues, 
il faut, tant dans les commencements que 
lors des léduetions subséquentes, faire usa- 
ge d'une batterie plus foi te,- et qui compte 
jusqu à quatre couples, t même davantage. 
On peut modifier à volonté la couleur 
du laiton, et obtenir une c )uche tout à fait 
semblable à un beau tnmback, lorsqu'on se 
sert simultanément avec l'anode de laiton, 
d'un anode de cuivre, d'une suriace plus ou 
moins étendue. 
Le procédé que je viens de décrire n'é- 
tait pas, au moins à ma connaissance , en- 
core connu ; il peut être ciiiplo_y é aussi avec 
avantage pour recouvrir d'une couche de 
laiton (lu cuivre réduit par voie galvani- 
que. Il facilitera les moyens de comauini- 
quer aux produits de la galvanoplaslique un 
bronzage semblable à la patène antique, 
propriété que le cuivre n'acquiert, du moins 
d'après nus expériences , qu'avec une ex- 
trême difficulté. Mais il sera surtout avan- 
tageux quand i\ s'agira d'enduire de laiton 
des objets en fer, de luxe, ou d application 
usuelle, ce qui ne s'était praticpié jusqu'à 
présent que par une soi te de j)laqué avec 
du laiton réduit en feudks minces , et ce 
qui est très long et dispendieux. 
Tout le monde sait ([ue les liqueurs élec- 
trolisées , qui renferment simultanément 
plusieurs sels oxygénés à bases métalliques, 
par exemple du sulfate de cuivre et du sul- 
fate de ziqc , ou bien du nitrate d'argt nt et 
du nitrate de cuivre, réduisent les métaux 
négatifs plus aisément que ceux positifs. 
Dans lés dissolutions de sulfate de cuivre 
rendues forlement impures par du zinc ou 
du fer, le cuivre, en employant une faible 
batterie, est précipité presque jusqu'au 
derniiM' atome, sans ([u'on puisse y accuser 
îa moindre substance étianiièj e, l.i» çousé- 
467 
séquence, il m'a paru indubitable que par 
le mélange des cyanures de divers métaux, 
il devait se pioduire un effet inverse, c'est- 
à-dire, par exemple , que le zinc , quoiqu'il 
fût le métal posiiil , devait se réduire plus 
aisément que le cuivre. Pour communi- 
quer au laiton précipité une couleur rou- 
geàtre, il m'a donc semblé qu'il fallait con- 
stamment la pre'sence d'un grand excès de 
cuivre, et une action plus prolongée que 
dans le cas contraire. Mes recherches pré- 
cises sur les diverses circonstances qui ont 
lieu dans ce cas n'ayant point encore été en- 
treprises, je me contenterai de cette remar- 
que, qui aura peut-être quel(|ue utilité dans 
les applications pratiques du procédé en 
question. 
Depuis longtemps je me sei's pour la ré- 
duction de l'or et de l'argent d'un procédé 
analiague, c'est-à-dire que je ne prépare pas 
de dissolutions chimiques d'or ou d'argent, 
mais que je les obtiens en me servant des 
anodes de ces métaux. 
On peut obtenir des alliages semblables 
d'or et de cuivre par les mêmes procédés 
que ceux qui fournissent ceux de laiton, en 
se servant d'un cuivre anode dans une so- 
lution de cyanure d'or ou réciproquement 
d'un or anode dans une solution de cyanu- 
re de cuivre. En faisant usage simultané- 
ment de dissolution de cyanure d'or et de 
cyanure d'argent, on trouve néanmoins, 
ainsi que l'annonce très fréquemment l'ex- 
périence, cette circonstance remarquable, 
savoir, que pour une très faible proportion 
d'argent et un gr and excès d'or , l'argent , 
quoiqu'il constitue le oiétal positif, est plus 
aisément réduit et communique à l'or, jus- 
qu'à ce qu'il soit complètement épuisé , un 
ton paie lemarquable avec un reflet verdà- 
tre ; le zinc, comme on l'a vu ci-dessus, se 
comporte de la même manière. 
Les objets nombreux en éiain et en fer , 
que j'ai recou\ erts ainsi d'une couche épais- 
se en laiton- présentent des variétés de tons 
dans les couleurs qu'on leur a données, par 
la ré iuction qui (léinontre qn'il a des pro- 
portions variables ^ans les métaux qui con- 
stituent cet alliage. 
Moyen p3s*fectiOiseé pmsi* recouvrir d'une 
cossche métallaq^e les olîjsts es verre; 
par M. Simson. 
On a proposé jusfju'à présent deux pro- 
cédés poi.r recouvrir de cuivre par voie gal- 
vanique les objets en verre. 
Pour ren lre possible par le galvanisme 
le tiépôt decidvresur le verre, il est néces- 
saire avant tout d'enduire la surface de ce- 
lui-ci d'une couche de matière métallique 
et conductrice. D.ins les deux ])rocédés en 
question, l'on se sert pour cet objet de gra- 
pliite pulvérisé finement, comme étant la 
surface qui fournit les meilleurs résultats. 
Mais le verre, à cause du poli de sa surfa- 
ce, no retient pas cet enduit de graphite , 
il faut employer un moyen secondaire pour 
rendre celui-ci adbéreni àcette suriace, et 
c'est dans le choix de ce moyen qu'on n'a 
pas encore été heureux jusqu'à ce jour. 
M. Mallet a proposé, d'un côté, d'enduire 
les objets en verre dans les points où on 
veut les charger de métal d une couche 
mince de baume de Canada et de térében- 
thine sur laquelle on répand ensuite le gra- 
phiteen iioudre;d'uu autre coté, M. Mallet 
recouvre le verre avec ime solution très 
concentrée de nitrate d argent et de gom- 
me, et lail sécher cet euduit sur la llannne 
468 
d'une lampe : c'est sur ces enduits qu'on 
précipite le cuivre. 
Ces deux procédés ont on grand défaut, 
c'est qu'il esta peu près impossible d'appli- 
<pu^r l'enduit en couche assez mince pour 
que sa destruction n'ait une grande in- 
fluence sur l'adhérence solide du cuivre au 
verre. Cette licstruction a lieu d'ailleurs 
sans aucun doute par la chaleur, quand on 
veut, par exem.plc , appliquer ces moyens 
aux tubes qu'on destine aux analyses orga- 
niques. M. Mallet l'a si bien compris, qu'il 
a prétendu que la destruction de eetre cou- 
che intermédiaire ne pouvait, à cause de sa 
faible épaisseur, être préjudiciable, opinioia 
qu'il est difficile de partager, quand on 
songe au coefficient considei'able de dilata- 
tion qui ap-iartient au cuivre. 
Dans tous les cas , on remédie à cet in- 
convénient en bannissant le baume , la 
gomme ou le vernis qu'on propose d'inter— 
])oser entre le verre et le cuivre , et en en- 
duisant le verre d'une couche de graphite 
tellement mince, que le cuivre s'y dépose 
comme s'il n'y avait pas de corps intermé- 
diaire ; c'est ce que j'obtiens par le moyen 
suivant : 
Je fais agir sur le verre de la vapeui^d'a- 
cide fluoriiydrique jusqu'à ce que la sur- 
face de ce verre prenne un aspect mat et 
dépoli ; sur cette surface mate qu'on ob- 
tient en très peu de temps , le graphite 
adhère d'une manière parfaite. 
Pour charger le verre de ce graphite , je 
me sers d'une estompe on bien d'un liège 
très doux de la manière suivante : je charge 
mon estompe ou mon linge avec cegj~aphite 
en poudre très fine, et je frotte avec la por- 
tion noircie ainsi la surface du verre jusqu'à 
ce que l'enduit du graphite soil devenu 
parfaitement èclatantet que l'haleine qu'on 
projette dessus s'évai)ore promptement. De 
cette m inière on obtient un enduit mince 
et bien li îmogène de graphite, sur lequel on 
ne doit o'îserver en aucun point de particu- 
les libres et mobiles de ce corps ; c'est dans 
cet état que je soumets l'objet en verre à 
l'action d'un courant galvanique. 
Les points ou endroits du verre qui ne 
doivent pas èli'e chargés de cuivre , sont re- 
couverts avant d'être soumis an courant 
avec de la cire ou un autre vernis. 
Quoique la couche de enivre, à cause de 
son contact presque direct avec le verre y 
edhère déjà fortement , cependant cette 
adhérence est encore augmentée par celt 
circonstance, que lorsqu'on soiimel au cou 
rant galvanique le verre se trouve attaque 
et acquiert des rugosités et des inégalités 
non visibles à l'œil nu , sur lesquelles l'en- 
duit se fixe avec plus de force que sur un 
corps uni et p< li. 
On comprend aise'mcnt qu'il est facile 
de cette manière, de précipiter sur le vcrr 
d'autres métaux qui serviront à le déco 
rer. 
Je recommanderai dans tous les cas on 
il s'agira de métalliser des surfaces pour les 
soumettre à un appareil galvanique, de se 
servir d'une elompeoud'un liége très doux 
préparé à cet effet. Par ce moyen on par- 
vient à métalliser aisément les surfaces les 
plus historiées et les plus délicates. 
Je me suis aussi servi avec succès de ces 
outils sur des pièces-en relief très fines, par 
exemple sur du plâtre, et j'ai également re- 
marqué que sur ces pièi es il faut , poiu' 
réussir, frotter le graphite ou autre subs- 
tance métallique jusqu'à ce qu'on ail ob- 
tenu une surface homogène , miroitante, 
méiallique ; sur laquelle ia vapeur pidmo- 
